IL POTERE ROTATORIO DEI CRISTALLI MISTI NaClOg- AgClOg 1129 



di NH4SCN e l'indicatore di Volhard (1) (soluzione concentrata 

 di allume ferro-ammoniacale, decolorata con alcune gocce di 

 acido nitrico puro). 



La titolazione della soluzione di NH4SCN venne eseguita 

 da me sia con NaCl purissimo e AgNOs, sia, direttamente, con 

 una soluzione titolata di AgCIOg Kahlbaum accuratamente essic- 

 cato. Quest'ultimo metodo, molto piìi comodo del precedente, è 

 risultato precisissimo, certamente in virtù della purezza dell'AgClOg 

 adoperato. 



A causa della scarsezza dei cristalli belli ottenuti da ogni 

 cristallizzazione, poclie volte ho potuto misurare il % in AgClOs 

 con una precisione vicina eguale a quella raggiunta dal Retgers, 

 cioè del 0,01 ^/o; in media la precisione da me ottenuta fu 

 del 0,1 °/o e al mio scopo sufficientissima. 



Del resto ho trovato che il *^/o in AgClOg può variare fino 

 a circa l'I °/o da cristallo a cristallo di una stessa cristallizza- 

 zione. E poiché è ben di rado possibile ottenere cristalli belli 

 tanto grossi che basti uno solo per la determinazione del po- 

 tere rotatorio e poi della composizione, occorre fare numerose 

 determinazioni al polarimetro, e ottenere, con una sola misura, 

 il "0 medio in AgClOs di tutti i cristalli. 



Per ciò che riguarda i cristalli destinati alle esperienze 

 polarimetriche, ne misuravo lo spessore con un buon palmer 

 (+ 0,005 mm.), li masticiavo con balsamo del Canada tra due 

 vetrini coprioggetto, poi ancora li inceravo tutt'attorno, in modo 

 da impedirne il contatto con l'aria. 



Così preparati, li montavo su di un cerchio graduato posto 

 tra i nicol del polarimetro. Potevo cosi esaminarli in ogni 

 azimut. Per le osservazioni ho sempre usato la luce gialla di 

 un arco ricco di vapori di sodio, monocromatizzata da un prisma 

 a deviazione costante. Il baricentro luminoso è quindi molto 

 prossimo a 589.3 nia. 



La temperatura si mantenne sempre tra 17° e 19°. 



I cristalli misti monometrici, cosi esaminati, presentano 

 sempre visibilissime e sistematiche anomalie ottiche, la cui gra- 

 vità cresce con continuità al crescere del ^/o in AgClOg. 



(1) V., ad es., Treadwell, Kurzes Lehrbuch dei- Anni. Chemie, voi. II, 

 pag. 534. 



